J. Strüver, Beobachtungen über Minerallagerstätten des Alathals. 33 



dass wenigstens unter den Krystallen, welche Gastaldi und 

 Sella an Zepharovich gesandt haben und welche sich noch 

 in der Sammlung des Valentino in Turin befinden, ich nur 



Werth en und mit seinen gefundenen Mittelwerthen hingewiesen hatte : 

 ..Ohne die anderen Winkel zu discutiren , welche nur an einem einzigen 

 Krystalle oder auch nur ein oder zwei Mal gemessen wurden und dem- 

 nach sehr wenig Vertrauen verdienen, können wir etc." Und 

 dass dieses Verfahren vollkommen gerechtfertigt war, geht nicht allein 

 aus dem oben Gesagten hervor, sondern auch daraus, dass bei unseren Kry- 

 stallen, welche, wie zum TJbermaass in meiner Arbeit wiederholt ist, poly- 

 synthetischer Natur und sehr unregelmässig ausgebildet sind, Einzelwerthe 

 kaum irgend welche Beachtung verdienen, da z. B. die oben angegebenen, 

 doch sehr wohl untereinander übereinstimmenden Einzelmittel für den Winkel 

 (001) : (111) aus Einzelwerthen hervorgehen , welche von 36° 58' 27" bis 

 37° 35' 23" schwanken, also um 37' auseinanderliegen. 



Das alles verschweigt Herr Cathrein, wie er auch verschweigt, dass 

 ein anderer Scepterkrystall den Mittelwerth (111) : (001) = 37° 7' 52",5 

 aus den vier oberen homologen Kanten ergab, während der erste vollständig 

 gemessene Krystall denselben Mittelwerth zu 37° T 5" ergeben hatte. 



Was die oben citirte Anmerkung zum Referat Herrn Cathrein's be- 

 trifft , so glaube ich , dass es genügen wird , die in Betracht kommenden 

 Differenzen hier einfach herzusetzen. 









Beob. — Rechnung 



Beob. — Rechnun 









Zepharovich. 



I Strüver. 



Winkel. 



n, 



Scepterkrystall No. 1. 





(111) 



: (001) 



8 



— 7' 26" 



— 2' 5" 



(111) 



: (111) 



4 



— 9 56 



— 3 16 



(311) 



: (001) 



8 



— 1 43 



+ 3 9 



(311) 



: (3T1) 



4 



-f-2 51,5 



+ 4 29,5 



(311) 



: (131) 



4 



— 2 34 



— 11 



(311) 



: (Hl) 



8 



+ 3 46 



+ 4 30 









Scepterkrystall No. 2. 





(111) 



: (001) 



4 



— 6°38",5 



— 1' 17",5 



Die vier gleichmässig 



grasgrünen Krystalle 



ohne Fortwachsung 



(III) 



: (001) 



16 



+ 0' 1" 



+ 5' 28" 



(111) 



: (111) 



11 



4-0 7 



+ 6 47 



(311) 



: (111) 



8 



— 4 51 



— 4 7 



Wer darnach läugnen will, dass meine Messungen an den Scepter- 

 krystallen besser mit meinen Rechnungen , als mit denen Zepharovich's, 

 während die an den anderen Krystallen gemessenen Winkel besser mit 

 denen Zepharovich's, als mit den für die Scepterkrystalle berechneten oder 

 gemessenen stimmen, indem er zum Beweise dafür den einen oder anderen 

 Einzelwerth, oder auch das eine oder andere Einzelmittel herausgreift, dem 

 ist eben nicht zu helfen. Ich dagegen bin überzeugt, dass Herrn Cathrein's 

 kritischen Bemerkungen eben jedwede Grundlage fehlt. 



N. Jahrbuch, f. Mineralogie etc. .1891. Bd. I. 3 



